#62 
SÉANCE DU 18 JUIN 1849. 
fort petits d’oxydule parfaitement pur. Aussi je n’ai trouvé pour 
pesanteur spécifique de ces débris triés que 4,76. L’analyse y 
indique d’ailleurs aussi quelques grains de quartz et des par- 
celles de micaschiste. 
Le minerai est non seulement très magnétique , mais même 
magnéti-polaire. Beaucoup d’échantillons attirent la limaille 
de fer et offrent deux pôles nettement prononcés qui agissent 
d’une manière opposée sur la même extrémité de l’aiguille 
aimantée. L’oxydule fond aisément au chalumeau en scorie noire. 
L’analyse ne peut indiquer, à cause du mélange des grenats, 
si le minerai est positivement du fer magnétique sans mélange 
de peroxyde; mais la circonstance que la poussière est d’un gris 
noir pur et s’attache tout entière au barreau aimanté, et que 
d’autres bancs voisins, dont nous parlerons bientôt, renferment, 
avec le bisilicate ferreux, du fer oxydulé nettement cristallisé, 
doit faire supposer que l’oxyde magnétique n’est point mélangé 
de peroxyde, et que sa formule est bien Fe s O 4 . 
Dans les bancs les plus riches, la proportion d’oxydule s’élève 
à 60 ou 65 p. 100, et, en y comprenant le métal des deux sili- 
cates, la teneur totale en fer est de 55 à 60 p. 100 ; mais le ren- 
dement moyen varie plutôt entre 45 et 55 p. 100. Ce minerai 
forme à lui seul, à la surface du sol, trois ou quatre bancs ayant 
chacun une puissance réelle de 0 m ,50; mais, comme le terrain 
est en partie couvert de végétation, il est probable que les tra- 
vaux feraient connaître encore d’autres bancs. 
Dans l’un des échantillons soumis à l’analyse j’ai trouvé : 
Fer oxydulé (Fe s O 4 ). 0,44 tenant fer 0,316 
Grenats . 0,24 0,097 
Silicate ferreux. . . . 0,26 0,105 
Gangue pierreuse. . . 0,06 
1,00 Fer total: 0,518 
et l’essai par voie sèche a donné en fonte, 0,52. 
Une dernière classe de bancs se compose d’un assemblage 
confus de petits faisceaux asbestiformes de bisilicate fibreux, au 
milieu ou entre lesquels on remarque des grains et des cristaux 
assez nombreux de fer oxydulé, associés à quelques rares gre- 
nats. C’est de cette roche que j’ai extrait la substance fibreuse 
pour la soumettre à l’analyse chimique, et c’est le résultat de 
ce travail qui est ci-dessus rapporté. 
